표 3.2-1 구조용 강재의 기계적 성질

강종

인 장 시 험

충 격 시 험

항복점 응력(MPa)

인장강도

(MPa)

연신율

기

호

시

험

온

도

(℃)

샤르피

흡수

에너지

(J)

강재의 두께(mm)

강재의 두께

(mm)

시

험

편

연신율

(%)

16 이하

16 초과

40 이하

40 초과

75 이하

75 초과

100이하

100초과

SS2356)

235

이상

225

이상

205

이상

205

이상

195

이상

330

～

450

5이하

5초과16이하

16초과40이하

40초과

5호

1A호

1A호

4호

26이상

21이상

26이상

25이상

－

－

－

SS2756)

275

이상

265

이상

245

이상

245

이상

235

이상

410

～

550

5이하

5초과16이하

16초과40이하

40초과

5호

1A호

1A호

4호

21이상

18이상

21이상

23이상

－

－

－

SM2755)

275

이상

265

이상

255

이상

245

이상

235

이상

410

～

550

5이하

5초과16이하

16초과 40이하

40초과

5호

1A호

1A호

4호

23이상

18이상

22이상

24이상

A

B

C

D

20

0

-20

-40

27이상

27이상

27이상

27이상

SM275

-TMC

275

이상

275

이상

275

이상

275

이상

275

이상

410

~

550

5이하

5초과16이하

16초과 40이하

40초과

5호

1A호

1A호

4호

23이상

18이상

22이상

24이상

SMA2751)

275

이상

265

이상

255

이상

245

이상

235

이상

410

～

550

5이하

5초과16이하

16초과 40이하

40초과

5호

1A호

1A호

4호

22이상

17이상

21이상

23이상

B

C

0

-20

27이상

27이상

SS3156)

315

이상

305

이상

295

이상

295

이상

275

이상

490

～

630

5이하

5초과16이하

16초과 40이하

40초과

5호

1A호

1A호

4호

19이상

16이상

19이상

21이상

-

-

-

SM3555)

355

이상

345

이상

335

이상

325

이상

305

이상

490

～

630

5이하

16이하

16초과 40이하

40초과

5호

1A호

1A호

4호

22이상

17이상

19이상

23이상

A

B

C

D

20

0

-20

-40

27이상

27이상

27이상

27이상

SM355

-TMC

355

이상

355

이상

355

이상

355

이상

-

490

～

630

16이하

16초과 40이하

40초과

1A호

1A호

4호

17이상

21이상

23이상

SMA3551)

355

이상

345

이상

335

이상

325

이상

305

이상

490

～

630

5이하

5초과16이하

16초과 40이하

40초과

5호

1A호

1A호

4호

19이상

15이상

19이상

21이상

B

C

0

-20

27이상

27이상

SS4106)

410

이상

400

이상

-

-

-

540

이상

5이하

5초과16이하

16초과 40이하

5호

1A호

1A호

16이상

14이상

17이상

-

-

-

SM4205)

420

이상

410

이상

400

이상

390

이상

380

이상

520

～

700

5이하

5초과16이하

16초과 40이하

40초과

5호

1A호

1A호

4호

19이상

15이상

19이상

21이상

A

B

C

D

20

0

-20

-40

27이상

27이상

27이상

27이상

SM420

-TMC

420

이상

420

이상

420

이상

420

이상

-

520

～

680

16이하

16초과 40이하

40초과

1A호

1A호

4호

15이상

19이상

21이상

SS4506)

450

이상

440

이상

-

-

-

590

이상

5이하

5초과 16이하

16초과40이하

5호

1A호

1A호

16이상

14이상

17이상

-

-

-

SM4602)

460

이상

450

이상

430

이상

420

이상

-

570

～

720

16이하

16초과 40이하

40초과

5호

1A호

4호

19이상

17이상

20이상

B

C

0

－20

47이상

27이상

SM460-

TMC

460

이상

460

이상

460

이상

460

이상

-

570

～

720

16이하

16초과 40이하

40초과

5호

1A호

4호

19이상

17이상

20이상

SMA460

460

이상

450

이상

430

이상

420

이상

-

570

～

720

16이하

16초과

20초과

5호

5호

4호

19이상

26이상

20이상

-

0

47이상

SS5506)

550

이상

540

이상

-

-

-

690

이상

5이하

5초과16이하

16초과40이하

5호

1A호

1A호

13이상

11이상

14이상

-

-

-

HSB380

380

이상

380

이상

380

이상

380

이상

-

500

이상

16이하

16초과 40이하

40초과

1A호

1A호

4호

15이상

19이상

21이상

-

L

W

-5

-20

-20

47이상

47이상

47이상

HSB460

460

이상

460

이상

460

이상

460

이상

-

600

이상

16이하

16초과 20이하

20초과4)

5호

5호

4/5호

19이상

26이상

20이상

-

L

W

-5

-20

-5

47이상

47이상

47이상

HSB6903)

690

이상

690

이상

690

이상

690

이상

-

800

이상

16이하

16초과 20이하

20초과4)

5호

5호

4/5호

15이상

22이상

16이상

-

L

W

-20

-40

-20

47이상

47이상

47이상

주) 1) SMA275CW,CP, SMA355CW, CP 적용두께 100mm 이하

2) SM460B, C는 주문자 제조자 협정에따라150mm 이하 강판제조가능

3) HSB690 적용두께 80mm 이하

4) 20mm 초과시의 시험편은 4호 또는 5호 적용

5) SM275, SM355, SM420의 적용두께 200mm 이하

6) KS D 3503 강재(SS235, SS275, SS315, SS410, SS450, SS550) 적용은 비용접부재로 한정한다. 다만, 판 두께 22mm 이하의 가설자재로 사용하는 경우나, 2차부재로서 용접구조용 강재(예 : SM재)의 입수가 곤란한 경우에는 용접 시공시험을 통해 용접성에 문제가 없음을 확인한 후 SS275 강종에 한하여 사용 가능하다.